( 3 2 5 ) 



de zink de andere naald eene sterke + electriteit had 

 ontvangen , waardoor zij dadelijk met een koperhuidje 

 konde bedekt worden. 



Bij deze proeven moet ik nog eenige onderzoekingen 

 met den galvanometer voegen, die de reeds bekend ge- 

 worden daadzaken verder bevestigen. Aan het eene uit- 

 einde van den draad des galv. werd eene stopnaald be- 

 vestigd en een platinadraad aan het andere. Beide 

 werden in eene oplossing van sulphas cupri gedom- 

 peld , en op den oogenblik , dat de naald met koper be- 

 dekt werd , zagen wij deze sterk -|- el. worden. Beves- 

 tigt men aan ieder uiteinde van den draad des galv. 

 eene naald , en dompelt men ze beiden in sulphas 

 cupri , zoo ziet men die naald -f- el. worden , op welke 

 het eerst of het sterkst koper wordt gepraecipiteerd. 



Werd aan het eene uiteinde van den draad des galv. 

 eene naald , aan het andere een platinadraad beves- 

 tigd , en de naald eerst een oogenblik in sterk ac. sulph. 

 gehouden, daarna afgewasschen en gedroogd, en werden 

 nu naald en platinadraad in suipkas cupri gedompeld, 

 zoo werd de naald sterk -(- el. en, zoo als wij vroeger za- 

 gen, hierbij dadelijk verkoperd. — Dompelden wij op 

 dezelfde wijze eene naald eerstin eene verzadigde op- 

 lossing van nitras argenti , en daarna te gelijk met 

 den platinadraad in sulphas cupri , zoo zag ik eerst 

 de naald — el. , maar op het oogenblik , dat dezelve met 

 koper bedekt werd, haar wederom zeer sterk -f- el. wor- 

 den. De — el. had zij door den nitras argenti ont- 

 vangen ; de -f- el. ontving zij door dezelfde oorzaak 

 waardoor zij verkoperd konde worden, dus door het 

 zuur van den sulphas cupri. 



Uit deze proeven meen ik reeds de tweede vraag te 

 kunnen beantwoorden, doch opzettelijk hierover ge- 



no- 



